1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 93 



geltend. Die totale Schmelzwärme des Anorthits ist somit 461 -{- einige 

 Kai.: ich setzte dieselbe zu 470 Kai. (inkl. der »Überwärme':, ca. 12 Kai., 

 s. S. 33, 42, 61). 



Die niedrigsten Werte der totalen Schmelzwärme der intermediären, 

 aus Anorthit und Meliüth in gegenseitiger Lösung bestehenden Gläser 

 sind 355, 349 und 347 Kai., also rund 350 Kai. Dies bezeichnet nur — 

 oder richtiger, indem ein ganz wenig Mineral in den betreffenden Gläsern 

 ausgeschieden ist, beinahe nur — das Glied /j . Ct^_^ (cfr. S. 74), wo /j 

 die Temperatur ist, bei welcher die Schmelze ins Kalorimeter kam. Der 

 Unterschied zwischen der totalen Schmelzwärme des Anorthits R-\-i.Ct-^ 

 = 470 Kai. (inkl. der latenten Schmelzwärme) und derjenigen der Gläser, 

 /j .Ct,-o = ca. 350 Kai., ist so gross, dass man den Schluss ziehen darf, 

 dass t (Schmelzpunkt des Anorthits) grösser ist als /j (Ausgiessungs- 

 temperatur der Gläser). Die betreffenden Gläser — gegenseitige Lösungen 

 von Anorthit und Melilith — waren somit noch bei einer Temperatur 

 flüssig, die niedriger war als der Schmelzpunkt des Anorthits. — In den 

 relativ .^/o -reichsten dieser Gläser ist ein wenig Anorthit ausgeschieden 

 (s. Teil I, S. 71); die KrystaUisation des Anorthits in diesen gemischten, 

 gegenseitigen Lösungen fand also bei einer Temperatur unterhalb des 

 Schmelzpunktes des Anorthits statt; es lässt sich somit hier eine Schmelz- 

 punkt-Erniedrigung feststellen. — Dieselben Beobachtungen wiederholen 

 sich auch bei den entsprechenden intermediären Gläsern der Ca-Al.^- 

 0.70 und 1.50-Silikat-Versuchsreihen (mit niedrigsten Werten der totalen 

 Schmelzwärme der Gläser, die gelegentlich ein wenig Mineral enthalten, 

 bezw.^ 358, 357, 362 und 357, 355, 359 Kai.). 



Akermans Versuchsreihe der Ca-Al^-\.ooS\\ik2^.e eignet sich nicht 

 flir ein genaues Studium der durch Anorthit hervorgerufenen Schmelz- 

 punkt-Erniedrigung des Meliliths, indem in den erhaltenen, * an 3^(^ ganz 

 armen Schmelzen, welche annähernd von der Melilith-Zusammensetzung 

 sind, nur relativ wenig Melilith ausgeschieden ist; neben etwas Melilith 

 finden wir hier, wie oben erwähnt, auch nennenswerte Mengen von Glas, 

 gelegentlich auch eine Beimischung von einem anderen Mineral (Gz-Sili- 

 kat, vielleicht.- Ca^SiO^^ oder {Ca,Mg).^StO^), das auch eine Schmelz- 

 punkt-Erniedrigung hervorrufen muss. — Wir müssen uns hier mit den 

 folgenden Beobachtungen begnügen: die totale Schmelzwärme (inkl. der 

 latenten Schmelzwärme) des Akermanits beträgt, je nach der J/f-Menge. 

 431 — 413 Kai. (oder 431 — 416 Kai., s. S. 88) und des Meliliths, wo etwas 

 Ca durch Mg ersetzt ist, 400 — 410 Kai. (s. S. 89); die totale Schmelz- 

 wärme der intermediären, viskosen Gläser, in den meisten Fällen mit 

 ein ganz wenig Melilith, dagegen nur ca. 350 Kai. — Indem wir 



